일단 2000 g 의 단량체 혼합물 을 반응기 에 공급 하 였으면 , 반응기 를 실온 까지 냉각 시킴 으로써 반응 을 중단 하 였 다 . 이어서 , 잔류 압력 을 배출 하 고 , 온도 가 80 ℃ 가 되게 하 였 다 . 이어서 , VDF 를 오토클레이브 내 로 최대 20 bar 의 압력 까지 공급 하 고 , 개시제 로서 0 . 14 g 의 과황산암모늄 ( APS ) 을 도입 하 였 다 . VDF 를 최대 총 500 g 까지 연속 공급 함 으로써 20 bar 의 설정 점 으로 압력 을 유지 하 였 다 . 이어서 , 반응기 를 냉각 시키 고 , 통기 시키 고 , 라텍스 를 회수 하 였 다 . 라텍스 를 황산알루미늄 으로 처리 하 고 , 수성 상 으로부터 분리 하 고 , 탈 염수 로 세척 하 고 , 대류 식 오븐 내 에서 90 ℃ 에서 16 시간 동안 건조 시켰 다 .